Disetujui: 27 April 2020
Jln. Sam Ratulangi Paupire Ende, 86318, Indonesia
© 2020 Politeknik Negeri Malang
E-mail: ydalangapa@gmail.com

## Efektivitas Zeolit Alam Ende-NTT sebagai Adsorben dalam Pemurnian Bioetanol Berbahan Baku Moke: Minuman Tradisional Flores
Yulius Dala Ngapa 1,* , Jumilah Gago 2
1 Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Flores, Jl. Sam Ratulangi Paupire, Ende, 86318, Indonesia
2 Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Flores, Jl. Sam Ratulangi Paupire, Ende, 86318, Indonesia
*E-mail: ydalangapa@gmail.com

## ABSTRAK
Ketergantungan  akan  pemakaian  bahan  bakar  fosil  yang  terus  meningkat  telah  mengubah  pola  pikir  manusia untuk  mengembangkan  penelitian  terkait  energi  alternatif  terbarukan.  Bioetanol  yang  berasal  dari  hasil fermentasi nira tanaman aren ( Arenga pinnata MERR), dan dikenal sebagai minuman tradisional Moke di Flores dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  bakar  alternatif  jika  memiliki  kemurnian  di  atas  99,5%.  Proses  adsorpsi merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk menghasilkan bioetanol dengan kadar di atas titik azeotrop. Adsorben yang efektif digunakan sebagai molecular sieve adalah zeolit alam yang berasal dari kabupaten Ende –  NTT.  Peningkatan  efisiensi  penyerapan  zeolit  alam  dalam  pemurnian  bioetanol  berbahan  baku  Moke  sudah dilakukan melalui proses aktivasi kimia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar dan kualitas bioetanol setelah pemurnian menggunakan adsorben zeolit alam Ende  – NTT yang telah diaktivasi NaOH pada berbagai konsentrasi. Kadar bioetanol yang terdapat pada Moke sebelum dan sesudah proses adsorpsi ditentukan dengan instrumen  gas  kromatografi,  karakterisasi  zeolit  alam  menggunakan  X-Ray  Diffraction  (XRD)  dan Scanning Electron  Microscope  ( SEM).  Zeolit  alam  Ende  dapat  digunakan  sebagai  adsorben  dalam  meningkatkan  kadar bioetanol berbahan baku Moke.
Kata kunci : adsorpsi, aktivasi, karakterisasi, moke, zeolit alam.

## ABSTRACT
The  reliance  on  increasing  use  of  fossil  fuels  has  changed  the  human  mindset  to  develop  research  related  to renewable alternative energy. Bioethanol derived from fermented palm sugar sap (Arenga pinnata MERR), and known as Moke, traditional drink in Flores can be used as an alternative fuel if it has a purity above 99.5%. The adsorption  process  is  one  method  used  to  produce  bioethanol  with  a  level  above  the  azeotrope  point.  The effective adsorbent used as molecular sieve is natural zeolite originating from Ende - NTT. Increased efficiency of absorption of natural zeolite in bioethanol purification  made from  Moke  has been done through a chemical activation  process.  This  study  aims  to  determine  the  level  and  quality  of  bioethanol  after  purification  using Ende-NTT  natural  zeolite  adsorbent  which  has  been  activated  by  NaOH  at  various  concentrations.  Bioethanol levels  found  in  the  Moke  before  and  after  the  adsorption  process  were  determined  by  gas  chromatography instruments, natural zeolite characterization using X-Ray Diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscope (SEM). Ende natural zeolite can be used as an adsorbent to increase the level of bioethanol made from Moke.
Keywords : adsorption, activation, characterization, moke, natural zeolite.

## 1.  PENDAHULUAN
Masalah terkait lingkungan seperti pemanasan global dan krisis energi sekarang ini  menjadi  hal  yang  marak  dibicarakan. Meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil telah  mengubah  pola  pikir  manusia  untuk
mengembangkan penelitian dan penggunaan energi  alternatif  yang  terbarukan  [1].  Salah satu  energi  terbarukan  tersebut  berasal  dari biomassa  yang  diproses  menjadi  bioetanol. Produksi  bioetanol  telah  menjadi  perhatian penting  bagi  banyak  negara  di  dunia
termasuk Indonesia karena perannya sebagai sumber  energi  alternatif  yang  ramah lingkungan [2]. Produksi dan pengembangan bioetanol  sudah  sesuai  dengan  kebijakan pemerintah  yang  ada  dalam  Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi  nasional  yang  menetapkan  5% konsumsi energi  berasal dari nabati [3]. Sektor perkebunan memiliki peranan penting  dalam  mengatasi  masalah  energi. Tanaman  aren  ( Arenga  pinnata MERR) menghasilkan nira  yang dapat dimanfaatkan sebagai  bahan  baku  potensial  untuk  diolah menjadi  bioetanol.  Pengolahan  nira  dari tanaman aren yang dilakukan oleh masyarakat di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) didahului dengan cara fermentasi nira selama  2-3  hari,  dan  selanjutnya  dilakukan penyulingan  dengan  alat  sederhana.  Kadar etanol yang dihasilkan dari proses pengolahan  ini  bervariasi  dari  kadar    20 hingga  40%.  Masyarakat  di  NTT  mengenal produk  penyulingan  ini  sebagai  minuman tradisional yang diberi nama Moke atau Sopi [4].
Kadar  bioetanol  yang  terdapat  dalam  Moke masih tergolong rendah jika ingin digunakan sebagai  bahan  bakar  ( biofuel ).  Campuran etanol-air  yang bersifat  azeotrop merupakan kendala  utama  dalam  pembuatan  bioetanol dengan  kemurniaan  tinggi  [5].  Beberapa metode  yang  telah  dikembangkan  pada proses pemurnian alkohol  di antaranya yaitu heterogeneous azoetropic distillation , extractive  distillation [6], ion  exchange resin, dan  metode  adsorpsi  [7].  Semua metode  ini  telah  diaplikasikan  di  industri, dan  beberapa  di  antaranya  sudah  tidak digunakan lagi karena biaya yang dikeluarkan  tinggi,  teknik  operasional  yang tidak  mudah,  serta  penggunaan  pelarut  lain seperti  benzena  yang  pada  akhir  pemurnian dapat  bercampur  dengan  bioetanol.  Oleh karena  itu,  pemurnian  bioetanol  dari Moke/Sopi  memerlukan  suatu  metode  yang tepat.  Teknik  adsorpsi  adalah  salah  satu metode  yang  sederhana  dan  sangat  efisien. Proses adsorpsi memerlukan adanya
adsorben  yang  dapat  mengimobilisasi  air yang terkandung dalam  bioetanol.  Beberapa kriteria  adsorben,  seperti:  besarnya  daya serap terhadap solut, tidak larut dalam cairan sampel,  mudah  di  dapat  dan  relatif  murah ditemukan pada zeolit alam [8].
Adsorben  yang  umum  dimanfaatkan  dalam proses  dehidrasi  air  dari  bioetanol  adalah zeolit,  baik  itu  zeolit  alam  maupun  zeolit sintetis.  Zeolit  merupakan  mineral  yang terbentuk  dari  kumpulan  tetrahedral  TO 4 (T = Al, Si) yang terhidrasi dalam logam-logam alkali dan alkali tanah [9]. Pada tahun 2012, [10]  melaporkan  bahwa  cadangan  zeolit alam  yang  terdapat  di  kabupaten  Ende  – NTT  sebesar  20  juta  ton.  Cadangan  yang cukup  besar  tersebut  seharusnya  dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk keperluan  di  bidang  energi  dan  lingkungan. Zeolit  alam  masih  mengandung  pengotor- pengotor  dalam  bentuk  oksida  logam  dan luas  permukaannya  yang  rendah  sehingga diperlukan perlakuan aktivasi untuk meningkatkan kemampuan adsorpsinya [11]. Aktivasi  zeolit  alam  secara  kimia  dilakukan dengan  dengan  penambahan  asam  maupun basa  untuk  meningkatkan  daya  adsorpsi  air [12].  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini akan  dilakukan  pengujian  efektifitas  zeolit alam  asal  Ende-NTT  sebagai  adsorben  air untuk  pemurnian  bioetanol  berbahan  baku Moke  (minuman  tradisional  masyarkat Flores – NTT).

## 2.  METODE PENELITIAN

## 2.1 Bahan dan Peralatan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  adsorben  zeolit  alam Ende  –  NTT,  Moke  (minuman  tradisional Flores),  dan  NaOH  (Merck).  Alat-alat  yang digunakan  adalah  peralatan  gelas,  tanur, oven, shaker ,  serta  instrumen  berupa: pengujian kadar bioetanol diukur menggunakan  GC  ( Gas  Chromatography ), karakterisasi  zeolit  menggunakan  XRD  ( X- Ray Diffraction ), untuk mengetahui morfologi  kristal  zeolit  menggunakan  SEM ( Scanning Electron Microscope ).
2.2 Metode
2.2.1 Preparasi Zeolit Alam
Zeolit  alam  yang  diambil  dalam  bentuk bongkahan  dihaluskan  hingga  lolos  ayakan 200  mesh,  dicuci  dengan  akuades,  dan selanjutnya  dikeringkan  pada  suhu  110 o C. serbuk  halus  zeolit  yang  diperoleh  tersebut disimpan dalam desikator untuk penggunaan selanjutnya.

## 2.2.2 Aktivasi Zeolit Alam
100  gram  zeolit  alam  ditambahkan  larutan NaOH pada berbagai konsentrasi. Campuran diaduk  dengan magnetic  stirrer selama  3 jam,  selanjutnya  dibilas  dengan  akuades hingga  diukur  pH  campuran  netral  dan dikeringkan dalam tanur pada suhu 300 o C.

## 2.2.3 Karakterisasi Zeolit Alam
Struktur  zeolit  alam  Ende  dan  jenisnya sebelum  dan  sesudah  aktivasi  dianalisis dengan  menggunakan  instrumen  difraksi sinar-X (XRD). Morfologi permukaan zeolit alam  sebelum  dan  sesudah  diaktivasi dianalisis menggunakan SEM.

## 2.2.4 Distilasi Moke
Moke  dipanaskan  di  atas hot  plate yang diatur  pada  suhu  170 o C  dan  suhu  sampel Moke  dijaga  tetap  pada  suhu  78 o C. Kondensat yang ditampung diukur menggunakan GC untuk mengetahui konsentrasi  bioetanol  untuk  penggunaan selanjutnya.

## 2.2.5 Pemisahan Campuran Etanol-Air
Sebanyak  5  g  zeolit  yang  telah  diaktivasi ditambahkan  dengan  100  mL  larutan bioetanol umpan, kemudian dikocok dengan menggunakan  shaker  selama  12  jam. Selanjutnya  disaring  dan  filtrate  bioetanol diukur konsentrasinya menggunakan instrumen GC.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN Zeolit Alam Teraktivasi
Banyaknya kandungan oksida logam dan air yang terkandung dalam zeolit alam menyebabkan kemampuan adsorpsinya
rendah. Dengan demikian, untuk memperbaiki kelemahan tersebut zeolit alam yang  akan  digunakan  terlebih  dahulu mengalami  proses  preparasi.  Preparasi dilakukan dengan mengubah ukuran bongkahan zeolit alam menjadi serbuk halus yang  lolos  ayakan  200  mesh.  Hal  ini bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan  kontak  sehingga  jumlah  sisi adsorpsinya lebih besar [13]. Tahap pencucian  dan  pemanasan  bertujuan  untuk menghilangkan  uap  air  dan  pengotor  yang berpotensi menutup pori zeolit. Difraktogram  hasil  analisis  zeolit  alam sebelum diaktivasi ditampilkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Difraktogram Zeolit Alam Ende
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  jenis  zeolit alam Ende adalah campuran klinoptilolit dan mordenit.  Hal  ini  dibuktikan  oleh  puncak- puncak karakteristik pada data JCPDS ( Joint Committee on Powder Diffraction Standard ) dengan  intensitas  tinggi  yang  muncul  pada sudut  25.60 o ,  26.25 o ,  dan  27.67 o untuk mordenit, serta intensitas pencirian klinoptilolit  muncul  pada  sudut  9.74 o , 13.38 o ,  dan  29.07 o .  Puncak-puncak  dengan intensitas  tertinggi  dimiliki  oleh  mordenit hal  ini  mengindikasikan  bahwa  mordenit merupakan  jenis  zeolit alam  dengan kelimpahan  besar  dibandingkan  klinoptilolit di Ende.
Proses  aktivasi  kimia  dilakukan  dengan penambahan  larutan  NaOH  pada  berbagai konsentrasi.  Perlakuan  ini  bertujuan  untuk
menghilangkan  pengotor  berupa  oksida- oksida  logam  dan  uap  air  yang  berpotensi menutup  permukaan  pori  zeolit.  Selain  itu, aktivasi  kimia  juga  memicu  pembentukan senyawa  silikat  yang  dapat  memaksimalkan kriteria  zeolit  sebagai  adsorben  [14]. Gambar  2  menunjukkan  difraktogram  zeolit alam  Ende  (a)  tanpa  perlakuan;  (b) perlakuan  NaOH  0,5  M;  (c)  perlakuan NaOH 3,0 M.
Gambar  2 .  Difraktogram  XRD  zeolit teraktivasi NaOH
Ketahanan  struktur  zeolit  hingga  aktivasi menggunakan NaOH 3,0 M tidak mengubah puncak-puncak difraktogram secara signifikan. Zeolit alam relatif stabil dikarenakan  banyaknya  kandungan  oksida logam  dalam  struktur  zeolit  yang  berperan dalam  memberikan  ketahanan  pada  struktur dasar zeolit alam.

## Analisis SEM
Morfologi  partikel  kristal  zeolit  diamati dengan
SEM ( Scanning Electron Microscope ) pada perbesaran 3000x. Gambar 3 menunjukkan morfologi permukaan  zeolit  alam  Ende.  Menurut  [15] indikasi zeolit alam berdasarkan pengamatan SEM  ditunjukkan  dengan  material  berupa susunan  lembaran  pipih  berbentuk  seperti batangan dengan susunan acak dan menumpuk.
Gambar  3. Morfologi  permukaan  zeolit alam
Proses  Adsorpsi  dan  Analisis  Kadar Bioetanol dengan Kromatografi Gas
Campuran bioetanol dan air dapat dipisahkan  degan  teknik  adsorpsi.  Adsorpsi merupakan  proses  terjerapnya  suatu  zat (molekul atau ion) pada permukaan adsorben. Adsorben pada umumnya merupakan  zat  padat  yang  berongga  seperti zeolit.  Untuk  mendapatkan  kemurnian etanol yang optimal maka pada penelitian ini dilakukan tahapan aktivasi terhadap adsorben  zeolit  alam  yang  berpotensi  untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang menutup permukaan zeolit.
Moke  Flores  yang  diambil  dari  masyarakat dan  belum  mendapat  perlakuan  distilasi mengandung kadar bioetanol sebesar 35,69%.  Selanjutnya  untuk  mengurangi kadar  air  yang  terdapat  di  dalam  Moke dilakukan  proses  distilasi  tunggal  dan didapatkan  hasil  pengukuran  kemurnian bioetanol  menjadi  86,37%.    Selanjutnya proses adsorpsi untuk memisahkan kandungan air-bioetanol menggunakan zeolit  alam  Ende-NTT  yang  telah  diaktivasi dapat meningkatkan kadar bioetanol sebesar 0,92 – 1,35%, sedangkan dengan penggunaan zeolit alam tanpa aktivasi kimia hanya  0,32%  sebagaimana  disajikan  pada Tabel 1.
(a) (b) (c)
Tabel 1. Hasil analisis pengukuran kemurnian bioetanol menggunakan GC Aktivasi zeolit Kadar bioetanol (%) %Peningkatan kadar bioetanol awal akhir NaOH 0 M 86,37 86,69 0,32 NaOH 0,5 M 86,37 87,29 0,92 NaOH 1,5 M 86,37 87,55 1,18 NaOH 3,0 M 86,37 87,72 1,35
Proses aktivasi terhadap zeolit alam mampu meningkatkan kadar bioetanol. Persen peningkatan kadar bioetanol tertinggi dihasilkan  oleh  zeolit  alam  yang  diaktivasi menggunakan  NaOH  3  M.  Hal  ini disebabkan  tingginya  konsentrasi  NaOH berperan penting dalam melarutkan Si untuk membentuk natrium silikat sehingga struktur zeolit menjadi lebih negatif [16].
Proses aktivasi zeolit alam dapat meningkatkan kapasitas penyerapan air pada bioetanol  karena  perlakuan  aktivasi  tersebut juga  menghilangkan  unsur-unsur  pengotor seperti oksida-oksida logam, menghilangkan kandungan  air  yang  terperangkap  dalam zeolit  serta  dapat  mengubah  struktur  zeolit. Kapasitas penyerapan zeolit alam berhubungan  dengan  2  faktor  utama,  yaitu: 1) luas permukaan dan ukuran pori zeolit; 2) rasio Si/Al yang terdapat dalam zeolit [17]. Secara  umum,  kemampuan  adsorpsi  zeolit teraktivasi basa mampu meningkatkan kadar bioetanol  pada  kisaran  0,92  –  1,35%. Kemampuan  zeolit  alam  Ende  teraktivasi basa  telah  mampu    memisahkan  campuran bioetanol-air hingga kadar kemurnian 86,37%. Walaupun demikian, hasil pemurnian  sampel  zeolit  alam  belum mampu untuk meningkatkan kadar bioetanol pada Moke menjadi di atas 99,5%.
Luas  permukaan  zeolit  yang  semakin  besar akan menyebabkan kemampuan zeolit untuk menyerap  zat  (molekul/ion)  akan  semakin baik.  Hal  ini terjadi karena adanya interaksi yang  lebih  luas  antara  adsorben  dan adsorbat.  Ukuran  pori  yang  baik  untuk proses  dehidrasi  bioetanol  adalah  yang memiliki ukuran pori yang paling kecil yang disesuaikan  dengan  ukuran  molekul  air  dan
bioetanol  yang  akan  dipisahkan.  Pada penelitian ini, distribusi luas permukaan dan volume  pori  zeolit  berpengaruh  pada penyerapan zeolit terhadap molekul air yang terkandung di dalam campuran bioetanol.

## 4. KESIMPULAN
Zeolit  alam  yang  digunakan  pada  penelitian ini  berasal  dari  Ende  –  Nusa  Tenggara Timur.  Berdasarkan  data  XRD  dan  SEM zeolit alam Ende adalah zeolit tipe campuran mordenit  dan  klinoptilolit.  Seluruh  zeolit yang  mengalami  perlakuan  aktivasi  kimia menggunakan NaOH pada berbagai konsentrasi  memberikan  pengaruh  terhadap pemurnian  bioetanol.  Kandungan  awal bioetanol  pada  minuman  Moke  adalah 35,69%,  dan  perlakuan  distilasi  dapat meningkatkan  kadarnya  menjadi  86,37%. Hasil  terbaik  dari  proses  adsorpsi  air  dalam campuran  dengan  menggunakan  zeolit  alam Ende  –  NTT  teraktivasi  NaOH  3,0  M  yang dibuktikan  dengan  peningkatan  bioetanol sebesar 1,35% (menjadi 87,72%).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Direktorat  Jenderal  Penguatan  Riset  dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  yang telah mendanai penelitian ini melalui skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) tahun 2019, LPPM  Universitas  Flores  yang  memberikan dukungan dan kesempatan sehingga penelitian ini dapat terlaksana, serta Poltekkes  Kemenkes  Jakarta  II  Jurusan Analisa  Farmasi  dan  Makanan    yang  telah memfasilitasi proses penelitian di Laboratorium Penelitian Anafarma.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] D.  Novitasari,  Pemurnian  bioetanol menggunakan  proses  adsorpsi  dengan adsorbent  zeolit, Jurnal  Teknologi Kimia  dan  Industri ,  vol.  1,  no.  1,  hal. 534-539, 2012.
[2] S.  Karimi,  B.  Ghobadian,  M.  R.
Omidkhah, J. Towfighi, M. T. Yaraki,
Experimental investigation of bioethanol  liquid  phase  dehydration using  natural  clinoptilolite, Journal  of Advanced Research , Vol. 7, no. 1, hal. 435-444, 2016.
[3] D. S.  Effendi, Prospek  pengembangan tanaman aren (Arenga pinnata MERR) mendukung  kebutuhan  bioetanol  di Indonesia, Perspektif, vol.  9,  no.  1, hal. 36-46, 2010.
[4] A.  Detha,  F.  U.  Datta,  Antibacterial activity  of  sopi  on  farms, Seminar Nasional  ke-4  Fakultas  Kedokteran Hewan  Universitas  Nusa  Cendana . Kupang, 2016.
[5] H.  Handrian,  W.  B.  Sediawan,  A. Midaryani, Adsorpsi air dari campuran uap  etanol-air  dengan  zeolit  sintetis 4A  pada  packed  bed  dalam  rangka produksi  fuel  grade  ethanol, Jurnal Rekayasa  Proses ,  vol.  11,  no.  2,  hal. 68-77, 2017.
[6] A.  A.  Wibowo,  C.  E.  Lusiani,  R.  R. Ginting, D. Hartanto, Simulasi CHEMCHAD:  Studi  kasus  distilasi ekstraktif  pada  campuran  terner  n- propil  asetat/n-propanol/air, Jurnal Teknik Kimia  dan  Lingkungan , vol.  2, no. 2, hal. 75-83, 2018.
[7] H. Lv, Y. Sun Y, M. Zhang, Z.  Geng, M.  Ren,  Removal  of  acetic  acid  from fuel  ethanol  using  ion-exchange  resin, Energy  Fuels ,  vol.  26,  no.  12,  hal. 7299-7307, 2012.
[8] Y.  D.  Ngapa,  S.  Sugiarti,  Z.  Abidin, Hydrothermal transformation of natural zeolite from Ende-NTT and its application  as  adsorbent  of  cationic dye, Indonesian Journal of Chem istry, vol. 16, no. 2, hal. 138-143, 2016.
[9] M.  Gougazeh,  J.  C.  Buhl,  Synthesis and  characterization  of  zeolite  A  by hydrothermal transformation of natural Jordanian  kaolin, Journal  of  the Association  of  Arab  Universities  for Basic  and  Applied  Science ,  vol.  15, hal. 35-42, 2014.
[10] Y.  Arryanto,  S.  Suwardi,  H.  Husaini, T.  Affandi,  S.  Amini,  M.  Al-Jabri,  P. Siagian,  D.  Setyorini,  A.  Rahman,  Y. Pujiastuti,  Zeolit  dan  masa  depan bangsa: Imperium Pr-Yogyakarta,
2012.
[11] Y.  D.  Ngapa,  Kajian  pengaruh  asam- basa pada aktivasi zeolit dan karakterisasinya sebagai adsorben pewarna  biru  metilena, JKPK  (Jurnal Kimia  dan  Pendidikan  Kimia), vol.  2, no. 2,  hal.  90-96, 2017.
[12] H.  Hernawan,  S.  K.  Wahono,  R. Maryana,  D.  Pratiwi,  Modification  of Gunungkidul natural zeolite as bioethanol  dehydrating agents, Energy Procedia , vol. 65, hal. 116-120, 2015.
[13] Z.  V.  Parast,  H.  Asilian,  A.  J.  Jafari, Adsorption  of  xylene  from  air  by Iranian  natural  zeolite, Health  Scope ., vol. 3, no. 3, hal. 1-8, 2014.
[14] X.  Wang,  O.  Ozdemir,  M.  Hampton, A.  V.  Nguyen,  D.  Duong,  The  effect of zeolite treatment by acid on sodium adsorption  ratio  of  coal  seam  gas water, Water Research , vol 46, no. 16, hal. 5247-5254, 2012.
[15] N.  Manzouri,  N.  Rikhtegar,  H.  A. Panahi, F. Atabi, K. Shahraki, Porosity, characterization and structural  properties  of  natural  zeolite clinoptilolite  as  a  sorbent, Porosity , vol. 39, hal. 139-152, 2013.
[16] E.B.G.  Johnson,  S.  E.  Arshad, Hydrothermally  synthesized  zeolites based  on  kaolin:  A  review, Applied Clay  Science ,  vol.  98,  hal.  215-221,
2014.
[17] M. Djaeni, L. Kurniasari, A. Purbasari, S.  B.  Sasongko,  Activation  of  natural zeolite  as  water  adsorbent  for  mixed- adsorption  drying, Proceeding  of  the
1 st International Conference on
Materials Engineering (ICME) and 3 rd
Regional  Conference  on  Material (RCM) , November 25-26, Yogyakarta- Indonesia, 2010.